Verbesserte Darstellung des Ferridcyftnwasser Stoffs. 143 



wurde vollständig getrocknetes Cyansilber mit der zur 

 Umsetzung zu Dreifach - Cyanphosphor nöthigen Menge 

 Phosphor chlorür, welches mit ganz trocknera Chloro- 

 form stark verdünnt war, in zugeschmolzenen Röhren 

 mehrere Stunden auf 120 — 140^ erhitzt. Darauf wurde 

 die Röhre geöffnet, das Chloroform abgedunstet und der 

 Röhreninhalt in eine kleine Retorte mit Eingussöffnung 

 gebracht, die Retorte dann in ein Oelbad bis an die Ein- 

 gussöfihimg getaucht und der Cyanphosphor mit Hülfe 

 eines trocknen Stromes Kohlensäure und durch Erhitzen 

 auf 160 — 1900 in Jen etwas aufrecht gerichteten Retor- 

 tenhals getrieben. 



Der Cyanphosphor setzte sich dann in zolllangen, 

 glänzend schneeweissen Nadeln oder sechsflächigen Ta- 

 feln ab. 



Die Krystalle des Cyanphosphors nur wenig erwärmt, 

 entzünden sich an der Luft und verbrennen mit hellem 

 Licht. Mit Wasser, wässerigen Alkalien oder Säuren 

 zersetzen sie sich so heftig, wie die Chloride des Phos- 

 phors, unter Bildung von Blausäure, die leicht als Ber- 

 iinerblau nachgewiesen werden kann, und in phosphorige 

 Säure, welche mit Quecksilberchlorid erkannt wurde. Die 

 Krystalle schmelzen und verflüchtigen sich ungefähr bei 

 190 Grad. 



Die quantitativen Bestimmungen führten zur Zusam- 

 mensetzung P (C2N)3, welche im Einklang mit den an- 

 geführten Zersetzungen steht. {Gott. gel. Nachr.) A. 0, 



Verbesserte Darstelinng des Ferrlilcyanwasserstoffs. 



A. Schaf arik hat gefunden, dass man nach der von 

 Lieb ig für Ferrocyanwasserstofl' angegebenen Methode 

 den Ferridcyanwasserstoff viel einfacher, bequemer und 

 reiner erhält, als nach der von L. Gmelin durch Zer- 

 legung des Ferrocyanbleies mit verdünnter Schwefelsäure 

 angegebenen Methode. Eine kalt gesättigte Lösung von 

 Ferridcyankalium in Wasser wird nach und nach mit 

 ihrem zwei- bis dreifachen Volumen reiner rauchen- 

 der Salzsäure zersetzt und hingestellt. Nach einiger 

 Zeit lagert sich eine Masse dünner glänzender Krystall- 

 nadeln ab, welche man durch Decantiren möglichst von 

 der Flüssigkeit befreit und auf einen reinen Ziegelstein 

 oder eine Glasplatte bringt. Nach 24 Stunden legt man 

 die abgetrocknete Masse auf eine frische poröse Platte 



